S2t 



Sulla fabbricazione de feltri verniciati , atti alla covertura degli edifici , del signor Pbilbket. 



V autore , cìie già si trova di aver preso un brevetto di privativa in Francia per la fabbrica- 

 tione di feltri da lui detti marittimi , destinati per foderar le navi , e composti di lana e pelo d' 

 vacca o di vitello , preparati con catrame di legno e di carbon fossile, pece, olio di lino di balena 

 e dì piedi di bue , ha fatta un' altra importante applicazione di cotesto suo trovato per le cover- 

 Inre degli edifici , in riampiazzo delle tegole e delle lastre di ardesia , zinco , piombo o altro ; 

 nonché per covrirne i terrazzi. 



Pel primo obbictto egli usa spalmare i feltri dalla parte di sotto , ove vanno applicati sul- 

 1' ossatura di legname del tetto , di catrame misto alle altre sostanze resinose ed oleose di sopra 

 indicale , ed unirli pure insieme mediante lo stesso mastice ( de' cui componenti non indica però 

 le proporzioni ) che frappone nelle giunture , passandovi per sopra un ferro caldo. Dipoi egli ap- 

 plica sulla così falla compage de' feltri uno slrato di bianco di Meudon , o di altra creta dilm'ta 

 in acqua e con olio di lino seccativo , badando di covrirne con particolare attenzione le saldatu- 

 re , e finalmente , poiihè un tale slrato è reso asciutto , vi passa sopra una mano di negro fumo 

 •temperato in olio di lino ed essenza di terebintina. 



Egli assicura di aver già coverti molti tetti con lai feltri , i qu:ili ad una durata che dice 

 incalcolabile uniscono il vantaggio di una estrema leggerezza ; imperciocché una tesa di tal cover- 

 tura , di due metri quadrali , non pesa più che 5 chilogrammi , mentre qualunque altro genere 

 di covertura , per leggera che fosse , non peserebbe meno di loo chilogrammi per tesa. 



Quanto poi all' applicazione degli slessi feltri per covrirne i terrazzi , 1' A. cosi descrìve i' 

 •uo metodo : 



Si comincia dal fare i feltri semplici , senza dar loro alcun' altra consistenza ; dipoi si ammol- 

 lisce ognun di essi in acqua calda , e vi si applica sopra uno slialo leggero di olio di lino , in 

 modo che i ftltii ne sieno pochissimo penetrali ; si fanno indi disseccare su lamine di latta in 

 una stufa a 90° di calore ; e poi vi si applica un secondo strato di olio , che si fa seccare allo 

 itesso modo : si pomicia leggermente cotesto strato , e vi si spande poi sopra uo terzo. 



Per applicare sul terrazzo colesti fogli , cosi preparati , lì s' imbevono , dall' altra faccia , 

 della composizione resinooleosa delta di sopra ; poi si posano sul solajo ove sì fissano con chio- 

 detti , posti a determinale distanze. Indi vi applica uno strato di bianco , che , quando è secco , 

 si pomicia leggermente ad acqua , badando di covrirne perfettamente le saldature. Finalmente vi 

 li psssano sopra una o più mani di vernice nera , o colorata , secondo il gusto delle persone : 

 dopo di che può pure farvisi qualun(|ue disegno. Per quanta maggior cura si porrà nella pomiciatu- 

 ra , per altrettanto ne riuscirà più bello il terrazzo. Il quale sarà altreltuolo leggero che le cover- 

 ture per tetti , ma di un prezzo maggiore. 



Un' altra applicazione ha pur falla di tai feltri 1' A, per sostituirli ai condotti grandaje canali 

 ed altre cose simili , che soglion farsi negli edifici di piombo zinco o ferro. I quali forma di (i-l. 

 tri verniciali da fuori e catramati nell' interno. Dessi oflTrirebberu il vantaggio di non andar soe- 

 getli ad ossidarsi , e di essere meno cari ed assai più leggeri. 



Per fare tai condotti grondaje e canali , si follano i feltri per dar loro la forma e le dimen- 

 sioni che occorrono ; dipoi si mettono su forme di ferro laminato , o latta , si temperano d' olio 

 di lino e si fanno seccare alle stufe ; indi vi si danno tre mani d' olio , su ciascuna dell» quali , 

 eccetto la terza , si pomicia ; vi si applicano poi due strali di bianco , che si pomiciano egualmen- 

 te , e da ultimo il colore che si vuole. 



S' incastrano tali tubi e canali V uno nell' altro , saldandoli con un mastice composto di un' ot- 

 tavo di cera , un' ottavo di resina , e sei ottavi di tegole peste e stacciate : la quale saldatura « 

 ioalterabile all' acqua , e 000 può fondersi che ad uo calore di 60, 



